( «71 ) 



» On doit opérer comme pour la première expérience avec une résistance auxi- 

 liaire, car la résistance de l'ensemble est dans ce cas extrêmement faible ('). 



» Résultats. — Ces expériences démontrent que pour certains métaux, 

 tels que le cuivre et le zinc, la surface de contnct de deux métaux différents 

 n'est le siège d'aucune résistance appréciable. Pour d'autres couples, tels 

 que plomb et aluminium, plomb et fer, étain et aluminium, étain et fer, 

 bismuth et fer, bismuth et aluminium, etc., il y a une résistance électrique 

 de contact. Sa valeur initiale observée dépend de la nature des métaux et 

 aussi de la rapidité avec laquelle on établit l'équilibre au pont de Wheat- 

 stone. L'équilibre qu'on obtient à un instant donné ne persiste pas, car la 

 résistance croît, d'abord rapidement, puis plus lentement. 



» Pour un couple déterminé et une pression constante, la résistance 

 s'est montrée souvent beaucoup plus forte que dans l'exemple numérique 

 cité plus haut : souvent aussi elle a été notablement plus petite; elle paraît 

 dépendre de certains états des surfaces de contact que je n'ai pas encore 

 pu préciseTr. 



» La masse cylindrique de G^^ ayant été remplacée par luie autre masse 

 de 26''s, la résistance du début et les résistances consécutives ont été plus 

 faibles; il en a été de même lorsque le bloc a été fortement serré entre les 

 mâchoires d'un étau; mais, dans tous les cas, la résistance s'est montrée 

 bien supérieure à celle à laquelle on aurait pu s'attendre d'après les idées 

 admises et un accroissement progressif s'est toujours manifesté. 



» Très soii\enl le circuit de l'élément DanicU qui produisait le courant 

 est resté fermé et les lames n'ont pas cessé d'être traversées par le courant; 

 plusieurs fois, cependant, le bloc venant d'être formé et l'équilibre au pont 

 ayant été rapidement établi, le circuit a été ouvert; quand on l'a de nou- 

 veau fermé après plusieurs heures d'interruption, une augmentation s'est 



(') Voici quelques variantes des dispositions expérimentales : 



1° Une dizaine de lames d'aluminium ont été intercalées entre des lames de plomb, 

 un aluminium entre deux plombs, et le tout a été chargé par une masse de aC'S; une 

 résistance notable est observée, elle croît graduellement. 



Si l'ordre des lames est modifié, tous les plombs étant d'abord superposés, puis au- 

 dessus tous les aluminiums, séparés des plombs par une lame de laiton, la résistance 

 de l'ensemble a été alors trouvée extrêmement faible. 



2° Une bande mince d'aluminium est fortement serrée, à chacune de ses extrémités, 

 entre des lamelles de plomb ou d'élain, puis entre des lamelles d'aluminium; avec le 

 plomb ou l'étain il y a un important accroissement de résistance: il n'a plus lieu avec 

 les lamelles d'aluminium. 



